Sika Vật liệu chống thấm Uy tín - Giá rẻ

https://www.chongtham24h.net

Định mức thi công MasterSeal 540 - MasterSeal 530

Định mức thi công MasterSeal 540 - MasterSeal 530

Định mức thi công Masterseal 540

Định mức MasterSeal 540 là 1 Kg/m2 mỗi lớp cho độ dày khoảng ± 0,08 mm và  2 Kg/m2 cho độ dày 1 mm ± 0.1 tính cho 2 lớp chống thấm.
Chống thấm thông thường cho nhà vệ sinh, bể nước, mái, ban công cần thi công ít nhất 2 lớp chống thấm. Định mức MasterSeal 540 là 1.5 Kg/m2 - 2 Kg/m2 cho 2 lớp chống thấm.
Khối lượng thực tế phụ thuộc vào cách thi công, độ phẳng nhẵn của bề mặt
Nhiệt độ giai đoạn thi công lớn hơn 50C, thời gian cho phép chống thấm ở nhiệt độ 20°C là 1 giờ, tại nhiệt độ 30°C là nửa giờ.
Để đạt hiệu quả chống thấm cao nhất, cần thực hiện đầy đủ các bước thi công như sau

Thông tin chung về MasterSeal 540

Masterseal 540 là vữa chống thấm đàn hồi gốc xi măng và po-ly-mer
Bao gói: 36 Kg bộ gồm 1 bao bột và 1 can dung dịch:
Thành phần A dạng lỏng màu trắng đựng trong thùng nhựa 16 Kg
Thành phần B dạng bột màu xám đựng trong bao giấy 20 Kg
MasterSeal 540 có hạn sử dụng là 12 tháng khi bảo quản trong bao bì còn nguyên vẹn, không để nơi có ánh nắng trực tiếp và tránh để vật liệu đông cứng hư hỏng.

Thi công Masterseal 540

Chuẩn bị bề mặt cần chống thấm

Bề mặt phải có độ bền kéo lớn hơn 1,5 MPa, sạch sẽ, không vữa xi măng, bụi bẩn, dầu, mỡ, sơn cũ, các tạp chất khác.
Lau sạch dầu, mỡ và các tạp chất bằng hóa chất tẩy rửa hoặc chất tẩy dầu công nghiệp 
Mài sạch vữa xi măng, bụi bẩn,các tạp chất khác khỏi bề mặt cần chống thấm sau đó hút sạch bụi
Dùng vữa sửa chữa MasterEmaco trám, vá để có bề mặt mịn và phẳng 
Khuấy trộn 
Trộn phân tán đều masterseal 540 bằng máy trộn có gắn cánh khuấy ở tốc độ chậm 300 vòng/phút.
Cho khoảng 75% Thành phần A trong bao vào thùng sạch, cho máy khuấy chạy đều,  thêm đần dần thành phần B vào
Trộn ít nhất 3 phút đến khi được hỗn hợp đồng nhất không vón cục
Tiếp tục khuấy đều, cho toàn bộ Thành phần A nếu thi công trên bề mặt ngang, hoặc chỉ cho 1 phần nếu
thi công trên bề mặt đứng đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất
Để khoảng 2-3 phút chờ hỗn hợp ổn định rồi trộn lại một lần nữa trước khi thi công
Hướng dẫn chống thấm bằng masterseal 540
Khu vực thi công được che chắn tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và gió để tránh lớp phủ chống thấm bị khô nhanh. Phun bão hòa nước làm ẩm bề mặt, chú ý không để đọng vũng. 
Dùng chổi quét Masterseal 540 lên bề mặt lớp đầu tiên, quét trước tại vị trí điểm giao giữa sàn và tường.
Cần thiết gia cố dán lưới thủy tinh rộng 10 Cm  xung quanh cạnh, gờ chân tường
Quét lớp 1 toàn bộ bề mặt theo chiều ngang hoặc dọc, chỉ quét theo một hướng
Để lớp thứ nhất khô khoảng 4-8 h tiến hành quét lớp thứ 2 vuông góc với lớp thứ nhất
Bảo dưỡng lớp chống thấm
Hoàn thiện xong chống thấm MasterSeal 540 tiến hành bảo dưỡng bề mặt tránh khô nhanh do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao hay gió. 
Ngâm nước kiểm tra độ thấm, hút nước để có biện pháp xử lý phù hợp
Vệ sinh lao động
Rửa sạch dụng cụ thi công bằng nước và lau khô trước khi lớp vữa bám cứng lại. Vật liệu đã khô cứng chỉ 
Đối biết thông tin về môi trường, sức khỏe và an toàn, xin vui lòng tuân thủ và làm theo tất cả các hướng dẫn trên Phiếu an toàn hóa chất.

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây